— 756 — 



des Quecksilbers in dem langen und kurzen Rohrschenkel 

 28,5 cm betrug. Dann wurden alle 10 Minuten 27 cm, 26 cm, 

 24 cm, 23 cm und 22 cm notirt, dann nach einer halben 

 Stunde 19 cm, wiederum nach einer halben Stunde 16 cm, 

 dann in Abständen von je einer Stunde 13 cm, 10 cm, 7,5 cm, 

 6 cm, 4,5 cm, 3 cm, 1,6 cm, 0,8 und cm notirt. In an- 

 nähernd 12 Stunden war somit der Nullpunkt erreicht, wo das 

 Quecksilber in beiden Schenkeln des Rohrs gleich hoch stand. 

 Zu Anfang des Versuchs, bei 30 cm Quecksilberdruck, floss das 

 Wasser langsam, doch merklich, von dem oberen Querschnitt 

 ab; nach 5 Stunden stand nur noch eine dünne Wasserschicht 

 auf demselben ; weiterhin erschien er nur noch feucht. Vergleicht 

 man diese Zahlen mit denjenigen des vorhergehenden Versuchs, 

 in welchem die Holzcylinder gleich nach dem Auskochen zur 

 Verwendung kamen, so findet man einen Ausfall zu Ungunsten 

 der jetzigen. Das hängt für den Splint damit zusammen, dass 

 der Holzkeil vor dem Kochen eine Zeitlang an der Luft gelegen, 

 fast alle seine Tüpfel somit geschlossen hatte. Für den Kern- 

 holzcy linder war der Ausfall dadurch veranlasst, dass er einem 

 stärker verkernten Holztheil entstammte. Da die Möglichkeit 

 jedoch vorlag, im Alcohol sei eine durch das Kochen veranlasste 

 Quellung der Schliesshäute rückgängig gemacht und dadurch 

 ihre Durchlässigkeit verringert worden, so erhitzte ich die beiden 

 Holzcylinder nochmals 24 Stunden lang in annähernd siedendem 

 "Wasser und prüfte sie von neuem. Der Splintholzcylinder wurde 

 wie zuvor mit 50 cm Wasser beschwert. Dieses Wasser fiel in 

 den aufeinanderfolgenden je 5 Minuten auf 36 cm, 25,5 cm, 

 16 cm, 11,5 cm, 8,5 cm, 5,8 cm, 4,2 cm, 3 cm, 2,2 cm, 

 1,6 cm , 1 cm. Nach 65 Minuten hatte sich der Wasser- 

 stand mit der oberen Schnittfläche des Holzcylinders ausge- 

 glichen. Das ist genau die gleiche Zeit, die der Versuch 

 zuvor beanspruchte um zu dem gleichen Punkte zu gelangen; 

 somit hatte das erneuerte Kochen des SplintholzcyUnders die 

 Durchlässigkeit seiner Schliesshäute nicht erhöht. — Der 

 Kernholzcylinder wurde wie zuvor mit 30 cm Quecksilber be- 

 lastet. Dasselbe fiel in den aufeinanderfolgenden Zeiträumen 

 von je 10 Minuten auf 28,2 cm, 26 cm, 25,2 cm, 23,8 cm, 

 22,8 cm, 21,8 cm, 20,8 cm, 19,8 cm, 18,8 cm ; dann nach einer 

 halben Stunde 15,5 cm und in Abständen von einer Stunde 12,5 cm, 

 9,3 cm, 6,8 cm, 5,4 cm, 3,9 cm, 2,4 cm, 1 cm, 0,2 und bald 



